标题：铬铁矿
矿物资料
简介  铬铁矿铬铁矿是一种矿物，主要成分为铁、镁和铬的氧化物：(Fe, Mg)Cr2O4，是尖晶石的一种。它是唯一可开采的铬矿石，矿物成分较复杂，镁的含量不定，有时也含铝和铁元素。自然界含铬矿物约30种,但具有工业价值的只有铬铁矿,中国常见的有铬铁矿、铝铬铁矿和富铬尖晶石。
铬铁矿难熔，用作耐火材料，也用于制取三氧化二铬、重铬酸钠、重铬酸钾等铬化合物。
重要物资之一铬是重要的战略物资之一，由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性，在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。在冶金工业上，铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢，如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船，以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料。在耐火材料上，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料、纺织、电镀、制革等工业，还可制作催化剂和触媒剂等。铬铁矿是我国的短缺矿种，储量少，产量低，每年消费量的80%以上依靠进口。
矿石成份  铬铁矿(图2)铬铁矿是铬和铁的氧化物矿物。有高碳铬铁（含碳为4~8%）、中碳铬铁（含碳为0.5~4%）、低碳铬铁（含碳0.15~0.50%）、微碳铬铁（含碳为0.06%）、超微碳铬铁（含碳小于0.03%）、金属铬、硅铬合金。它相当坚硬，黑色半金属光泽。铬铁矿是金属铬的主要来源，也可用于高温耐火材料。铬铁矿一般呈块状或粒状的集合体。铬铁矿化学成分为FeCr2O4、晶体属等轴晶系的氧化物矿物。成分中的铁常可部分被镁所置换，当以Mg为主时，则名镁铬铁矿（magnesiochromite）。具正常尖晶石型结构。铬铁矿Cr2O3含量67.91%。是工业铬的主要来源，也可用制高温耐火材料，如铬砖。摩斯硬度5.5～6，比重3.9～4.8。具弱磁性。铬铁矿仅产于超基性或基性岩中。大型铬铁矿矿床主要产于南非的德兰士瓦、津巴布韦的圭洛附近，俄罗斯的斯维德洛夫斯克地区以及古巴等地。中国铬铁矿的产地有西藏、甘肃和陕西等地。
用途在冶金、玻璃、水泥工业中使用镁铬砖及铬镁砖。由于在水泥回转窑上使用含铬制品会产生6价铬化合物，基于环境保护的原因，逐渐被镁铝尖晶石制品或白云石制品取代。此外，用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。
铬矿是发展冶金、国防、化工等工业不可缺少的矿产资源,主要用于冶金工业生产不锈钢及各种合金钢、合金,在玻璃、陶瓷、、耐火材料等方面也有广泛用途。包括：
铸造级：用于大型铸钢件、铸造型砂、钢包引流砂
冶金级：用于生产高碳铬铁和低微碳铬铁
耐火级/化工级：用于生产镁铬砂、镁铬砖等耐火材料
南非的草原高地复合构造是世界上的铬矿资源储量最丰富的地区，占全世界已知铬储量的76.1%。其中西矿带是以鲁斯腾堡（RUSTENBUG）为中心，而东矿带以斯蒂尔波特（STEELPOORT）和博格斯福德（BUGERSFORT）
结构特性
  铬铁矿
化学组成(Mg,Fe)Cr2O4，成分比较复杂，广泛存在Cr2O3、Al2O3、Fe2O3、FeO、MgO五种基本组分的类质同象置换。
化学通式（Mg、Fe2+）（CR、Al、Fe3+）2O4或（Mg、Fe2+）O（Cr、Al、Fe3+）2O3，其Cr2O3含量为18%～62%。
鉴定特征以其黑色，条痕深棕色，硬度大和产于超基性岩中为鉴定特征；铬铁矿，外表看来很像磁铁矿，不同之处是磁性很弱，条痕为棕色，和磁铁矿的黑色不同。
成因产状岩浆作用的矿物，常产于超基性岩中，与橄榄石共生；也见于砂矿中
著名产地铬铁矿的产地主要为巴西和古巴，生产国则主要是印度、伊朗、巴基斯坦、阿曼、津巴布韦、土耳其和南非，共占世界产量的80%，其中南非一国的产量便占40%。铬铁矿主要存在于中国的四川、西藏、甘肃、青海等省份。
名称来源铬，Chromitim一字，来自希腊语Chroma，指颜色；这是因为一切含铬的化合物，都具有显著的颜色。
晶体形态六八面体晶体
晶体结构晶系和空间群：等轴晶系，Fd3m；晶胞参数：a0=8.325-8.344埃；粉晶数据：2.52(1)1.46(0.9)1.6(0.9)
物理性质  铬铁矿(图3)硬度：5.5-6.5
比重：4.3-4.8g/cm3
解理：无解理
断口：参差到平坦
颜色：黑色
条痕：深棕色
透明度：不透明
光泽：金属光泽
其他：具弱磁性，含铁量高者磁性较强
光学性质：质体；n=2.08
原料特点
2种主要特性  铬铁矿(图4)铬具有亲氧性和亲铁性，以亲氧性较强，只有在还原和硫的逸度较高的情况下才显示亲硫性。在内生作用条件下铬一般呈三价。六次酸位的Cr3+和Al3+Fe3+的离子半径相接近，故它们之间可以呈广泛的类质同象。此外，可与铬类质同象代替的元素还有Mn、Mg、Ni、Co、Zn等，所以在镁铁硅酸盐矿物和副矿物中有铬的广泛分布。在表生带强烈氧化条件下（碱性介质），Cr3+氧化成Cr6+形式的铬酸根离子，使不活动的铬离子变成易溶的铬阴离子发生迁移。遇极化性很强的离子（如Cu、Pb等），则形成难溶的铬酸性矿物。
已发现的类型在自然界中目前已发现的含铬矿物约有50余种，分别属于氧化物类、铬酸盐类和硅酸盐类。此外还有少数氢氧化物、碘酸盐、氮化物和硫化物。其中氮化铬和硫化铬矿物只见于陨石中。
具有工业价值的铬矿物都属于铬尖晶石类矿物，它们的化学通式为（Mg、Fe2+）（Cr、Al、Fe3+）2O4或（Mg、Fe2+）O（Cr、Al、Fe3+）2O3，其Cr2O3含量为18%～62%。
有价值3种铬矿物
有工业价值的铬矿物，其Cr2O3含量一般都在30%以上，其中常见的是：
1、铬铁矿化学成分为（Mg、Fe）Cr2O4，介于亚铁铬铁矿（FeCr2O4，含FeO32。09%、Cr2O367。91）与镁铬铁矿（MgCr2O4，含MgO20。96%、Cr2O3 79。04%）之间，通常有人将亚铁铬铁矿和镁铬铁矿也都称为铬铁矿。铬铁矿为等轴晶系，晶体呈细小的八面体，通常呈粒状和致密块状集合体，颜色黑色，条痕褐色，半金属光泽，硬度5。5，比重4。2～4。8，具弱磁性。铬铁矿是岩浆成因矿物，产于超基性岩中，当含矿岩石遭受风化破坏后，铬铁矿常转入砂矿中。铬铁矿是炼铬的最主要的矿物原料，富含铁的劣质矿石可作高级耐火材料。
2、富铬类晶石又称铬铁尖晶石或铝铬铁矿。化学成分为Fe（Cr，Al）2O4，含Cr2O332%～38%。其形态、物理性质、成因、产状及用途与铬铁矿相同。
3、硬铬尖晶石化学成分为（Mg、Fe）（Cr、Al）2O4，含Cr2O3 32%～50%。其形态、物理性质、成因、产状及用途也与铬铁矿相同。[1]
地理分布
中国已查明的56个铬铁矿区分布于全国13个省、市、自治区。其中以西藏为最多，保有储量425.1万吨，占全国总保有储量的39.4%。其次是内蒙古，保有储量174.4万吨，占16.5%；新疆，保有储量165.2万吨，占15.3%；甘肃，保有储量149.6万吨，占13.6%。以上4个省（区）保有储量合计为914.3万吨，占全国总保有储量的84.8%。其余北京、青海、河北、吉林、湖北、陕西、山西、四川、云南等9个省（市、自治区）保有储量合计只有163.6万吨，仅占全国总保有储量的15.2%。如按行政区看，主要集中在西南区（426.3万吨，占39.6%）、西北区（370.6万吨，占34.4%）、华北区（274.9万t，占25.5%），而东北和中南两行政区只占0.5%，华东区目前尚未查明有铬铁矿储量。
矿物分类  铬铁矿(图5)铬铁矿在市场上按使用要求一般分为3类：
（1）高铬铬铁矿（冶金用），含Cr2O348%以上，Cr2O3/FeO比值大。
（2）高铁铬铁矿（化工用），含Cr2O350%以上，含SiO2、Al2O3少。
（3）高铝铬铁矿（耐火材料用），含Cr2O330%～35%，含Al2O3、MgO多。耐火材料用的铬矿的矿物组成中含MgO%26bull;Cr2O3、MgO%26bull;Al2O3多，含FeO%26bull;Cr2O3及FeO%26bull;Fe2O3少者为好。辉绿岩铸石用铬矿含Cr2O310%～20%、SiO2%26lt;10%。
冶炼过程铬铁是铬和铁组成的铁合金，是炼钢的重要合金添加剂。冶炼铬铁用的铬铁矿一般要求含Cr2O340～50%，铬与铁比值大于2.8。近年大量生产的含铬50%的“装料级铬铁”，用含Cr2O3和铬与铁比值较低的矿石。
铬铁按不同含碳量分为碳素铬铁（包括装料级铬铁）、中碳铬铁、低碳铬铁、微碳铬铁等。常用的还有硅铬合金、氮化铬铁等。铬铁主要用作炼钢的合金添加剂，过去都在炼钢的精炼后期加入。冶炼不锈钢等低碳钢种，必须使用低、微碳铬铁，因而精炼铬铁生产一度得到较大规模的发展。由于炼钢工艺的改进，现在用AOD法（见炉外精炼）等生产不锈钢等钢种时，用碳素铬铁（主要是装料级铬铁）装炉，因而只需在后期加低、微碳铬铁调整成分，所以现在铬铁生产重点是炼制碳素铬铁。
  铬铁矿(图6)碳素铬铁用还原电炉冶炼，采用焦炭作还原剂，硅石或铝土矿作熔剂。炉渣成分一般为SiO227～33%，MgO30～34%，Al2O326～30%，Cr2O3<9.0%。由于形成碳化铬，产品含碳4～9%。现代冶炼铬铁的还原电炉容量为10000～48000千伏安，一般采用封闭固定式，冶炼电耗3000～4000千瓦？时/吨。冶炼硅铬合金的电炉与铬铁还原电炉相似，冶炼方法有一步法和二步法两种。一步法用铬铁矿、硅石、焦炭配加熔剂冶炼。二步法采用碳素铬铁、硅石、焦炭作原料进行无渣法冶炼，冶炼过程大体与硅铁生产相仿。冶炼电耗每吨3000～4000千瓦？时左右。
中、低、微碳铬铁一般以硅铬合金、铬铁矿和石灰为原料，用1500～6000千伏安电炉精炼脱硅，采用高碱度炉渣操作（CaO/SiO2为1.6～1.8）。低、微碳铬铁还大规模地采用热兑法进行生产。生产时用两台电炉，一炉冶炼硅铬合金，一炉熔化由铬矿和石灰组成的熔渣。精炼反应分两个阶段在两个盛桶内进行：①熔渣炉的熔渣注入第一盛桶后，把另一盛桶中已经初步脱硅的硅铬合金兑入，由于熔渣氧化剂过剩量很大，脱硅充分，可获得含硅低于0.8%、含碳低达0.02%的微碳铬铁。②第一盛桶内反应后的熔渣（含Cr2O3约15%）移至第二个盛桶后，把硅铬电炉炼就的硅铬合金（含硅45%）热兑入渣内，反应后得到初步脱硅的硅铬合金（含硅约25%），兑入第一盛桶进一步脱硅，熔渣含Cr2O3低于2～3%可抛弃。
吹氧法精炼中、低碳铬铁，用液态碳素铬铁做原料，吹炼时向熔池中加入少量石灰、萤石造渣，出铁前加硅铬合金或硅铁以回收渣中的铬。微碳铬铁的吹炼则在一定真空度下才有可能。
真空固态脱碳法精炼，用磨细的高碳铬铁为原料，其中磨细的高碳铬铁的一部分经氧化焙烧作氧化剂，配加水玻璃或其他粘合剂，压成团块，经低温干燥后，在车底式真空炉内，于真空度0.5～10毫米汞柱、温度1300～1400℃下加热还原35～50小时，可得到含碳低于0.03%甚至低于0.01%的微碳铬铁。
铬通过中间介质：铬铁合金的熔合进入铁，钢材和许多超合金里。方法是用碳和/或硅在高温的电弧熔炉里通过火法冶金还原铬铁矿石。铬铁合金本质上是铁和铬的一种合金并人为地加入相当量的碳和硅。
矿业简史
  铬铁矿(图7)铬元素是法国化学家福克林于1798年发现的。铬铁矿石于1799年首次发现于俄罗斯的乌拉尔山区，该矿的发现与开发成为18世纪世界铬铁矿的主要供应来源，那时铬主要用在化学工业上。1827年在美国的马里兰州发现铬铁矿之后，在宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州又相继发现了铬铁矿，从而使美国成了当时世界铬铁矿有限的供给国之一。1860年土耳其发现了一个大矿床，供给国际市场。直到1906年印度和罗得西亚发现铬矿为止，土耳其一直是铬铁矿供应的主要来源。到目前为止，世界上已有40余个国家和地区发现了铬铁矿，总储量达37亿t，产量达1000万t以上。
中国虽然在1949年以前在吉林、宁夏、河北等地发现过一些铬铁矿的线索，但并没有做过深入的调查和研究，全国仅知有2个矿点，一为吉林开山屯，一为宁夏小松山，前者已被日本侵略者掠夺殆尽。新中国成立以后，由于工业发展的需要，开始了铬铁矿的寻找与勘查工作。50年代初东北重工业部组队赴开山屯、地质部组队进入宁夏小松山及河北高寺台、大庙一带开展了工作。60年代在北京密云、甘肃肃北进行了铬铁矿普查工作，最后发现了密云县放马峪铬铁矿和肃北的大道尔吉铬铁矿。但是我国铬铁矿资源的真正突破应该说是在新疆和西藏发现铬铁矿之后。新疆开展铬铁矿工作是在50年代后期，1958年进行放射性测量时发现了萨尔托海铬铁矿，1959-1964年又用重力、磁力和钻探方法找到了鲸鱼铬铁矿。1964-1966年地质部在新疆组织了会战。1970年鲸鱼矿山建成投产，这是当时唯一正规建井开拓的铬铁矿矿山。西藏铬铁矿是在50年代末、60年代初发现的，经过多年工作，探明了最大的铬铁矿矿床——罗布莎铬铁矿，并使西藏成了铬铁矿的主要产地。[1]
资源状况  铬铁矿(图8)截至1996年底，中国共探明铬铁矿矿区56处，累计探明铬铁矿矿石储量1314.9万t，其中A+B+C级占43%，为565.2万t。扣除历年开采与损耗，保有铬铁矿矿石储量1077.9万t，其中A+B+C级占34%，为368.4万t。铬铁矿的储量增长还是很快的，1957年累计探明储量只有18.1万t，到1965年增长到223.3万t，1985年为1190.7万t，至19996年达到1314.9万t。铬铁矿资源总量为4400万t，资源潜力为3100万t。1995年世界铬铁矿储量为37亿t，储量基础为74亿t，主要集中在南非（储量30亿t、储量基础55亿t）、津巴布韦（储量1.4亿t、储量基础9.3亿t）、哈萨克斯坦（储量3.2亿t、储量基础3.2亿t）、俄罗斯（储量400万t、储量基础4.6亿t），其他储量比较多的国家还有芬兰、印度、巴西、土耳其等（表3.4.2）。若以A+B+C级储量与这些国家的储量基础相比，中国远在它们之后。
1、矿床规模小，分布零散
目前尚未发现有储量大于500万t的大型铬铁矿床，就是储量超过100万t的中型矿床也只有4个，它们是西藏的罗布莎、甘肃的大道尔吉、新疆的萨尔托海、内蒙古的贺根山（3756矿）。其余均为储量在100万t以下的小型矿床。就是储量最大的罗布莎矿床，396万t储量分布在7个矿群100多个矿体中，最大的矿体长只有325m。
2、分布区域不均衡，开发利用条件差
如上所述，铬铁矿矿床保有储量的84.8%分布在西藏、新疆、甘肃、内蒙古这些边远省（区），运输线长，交通不便。
3、贫矿与富矿储量大体各占一半
现保有储量中，贫矿储量占46.3%（499.3万t）、富矿占53.7%（578.6万t）。富矿主要分布在西藏和新疆，分别占富矿总量的73.5%和13.8%。从用途来看，冶金级储量占总储量的37.4%、化工级储量占38.4%，耐火级储量占24.2%。
4、露采矿少，小而易采的富铬铁矿都已采完
铬铁矿储量中适合单独露采的只有6%左右，绝大部分需要坑采。一些小而富且开采容易的铬铁矿都已采完，像新疆的鲸鱼和西藏的东巧铬铁矿，分别在1983年和1982年闭坑，前者采出铬铁矿31万t，后者采出了17.63万t。
5、矿床成因类型单一
目前已知的铬铁矿矿床主要为岩浆晚期矿床。而世界上一些著名的具有层状特征的大型、特大型岩浆早期分凝矿床在我国尚未开发。[2]
主要用途  铬铁矿(图9)铬是重要的战略物资之一，由于它具有质硬、耐磨、耐高温、抗腐蚀等特性，在冶金工业、耐火材料和化学工业中得到了广泛的应用。
在冶金工业上，铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢，如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船，以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料。
在耐火材料上，铬铁矿用来制造铬砖、铬镁砖和其他特殊耐火材料。
铬铁矿在化学工业上主要用来生产重铬酸钠，进而制取其他铬化合物，用于颜料、纺织、电镀、制革等工业，还可制作催化剂和触媒剂等。
在自然界中目前已发现的含铬矿物约有50余种，分别属于氧化物类、铬酸盐类和硅酸盐类。具有工业价值的铬矿物都属于铬尖晶石类矿物，物理性质为等轴晶系，晶体呈细小的八面体，通常呈粒状和致密块状集合体，颜色黑色，条痕褐色，半金属光泽，硬度5.5，比重4.2-4.8，具弱磁性。属于岩浆成因矿物，产于超基性岩中，当含矿岩石遭受风化破坏后，常转入砂矿中。
其中常见的是：
铬铁矿：化学成分为（Mg、Fe）Cr2O4，通常亚铁铬铁矿和镁铬铁矿也都称为铬铁矿。铬铁矿是炼铬的最主要的矿物原料，富含铁的劣质矿石可作高级耐火材料。富铬类晶石：又称铬铁尖晶石或铝铬铁矿，化学成分为Fe（Cr，Al）2O4，含Cr2O3 32%～38%。硬铬尖晶石化学成分为（Mg、Fe）（Cr、Al）2O4，含Cr2O3 32%～50%。
铬铁矿是我国的短缺矿种，储量少，产量低，每年消费量的80%以上依靠进口。[2]
技术经济指标
冶金级铬矿石的工业要求冶金级铬矿石主要用于冶炼各种铬铁合金。用来冶炼铬铁合金的铬矿石又按不同的冶炼用途分为4个品级：
品级Cr2O3
（%）Cr2O3
/FeOP（%）S（%）SiO2（%）块度mm用途Ⅰ≥50>3－－<1.2​氮化铬铁Ⅱ≥45≥2.5~3<0.03<0.05<6​中低微碳铬铁Ⅲ≥40≥2.5<0.07<0.05<640~50电炉碳素铬铁Ⅳ≥32≥2.5<0.07<0.05<640~75高炉碳素铬铁除了上述成分要求外，用于高炉冶炼碳素铬铁的块度要求为40～75mm，电炉冶炼碳素铬铁的块度为40～50mm。
冶金级铬铁矿石还可用来冶炼金属铬，目前我国冶炼金属铬的方法有火法和湿法两种。采用湿法冶炼金属铬要求：铬矿石或精矿含Cr2O3≥38%、Cr2O3/FeO>2、SiO2<12%、Al2O3<10%，此外矿石粒度小于180目的应占80%以上。
耐火级铬矿石的工业要求在耐火材料工业中，铬矿石主要用来制造镁铬砖、铬砖和铬铝砖等。
用于生产耐火材料的铬矿石分为两个品级。一级品用作天然耐火材料，质量要求：Cr2O3≥35%、SiO2≤8%、CaO≤2%。二级品用作生产铬砖、铬镁砖，质量要求：Cr2O3≥30%～32%、SiO2≤11%、CaO≤3%。
以上两个品级，矿石块度都要求在50～300mm之间，而且矿石中不允许有大于5～8mm的夹石。
化工级铬矿石的工业要求在化学工业上，铬矿石主要用来生产重铬酸盐（铬盐），再用它作原料生产其他铬化合物产品。铬盐用铬矿石工业要求：Cr2O3≥30%、Cr2O3/FeO≥2～2。5，SiO2少量。
铸石级铬矿石的工业要求用以生产辉绿岩铸石的铬矿石，其质量要求：Cr2O3≥10%～20%，SiO2≤10%。
其他铬矿石的工业要求品级​Cr2O3（%）Cr2O3/FeOSiO2%CaO%块度mm用途耐火级Ⅰ≥35​≤8≤250~300天然耐火材料Ⅱ≥30~32​≤11≤350~300铬砖铬镁（铝）砖化工级​≥30≥2~2.5少量​​重铬酸盐（铬盐）铸石级​≥10~20​≤10​​辉绿岩铸石耐火级两个品级，矿石中不允许有大于5~8mm的夹石。[2]
供需状况
国内供需状况  铬铁矿(图10)铬是冶炼不锈钢的重要原料，近几年，随着汽车、建筑、家电等产业的快速发展，我国不锈钢的消费正以每年25%以上的速度增长，有人认为，到2007年中国不锈钢表观消费量将达到500万吨，相当于目前整个欧洲的消费量。据中国特钢协会不锈钢分会公布，2003年我国不锈钢炼钢量达177.7万吨，较上年增长60%以上，但人均不锈钢的消费量仅为3 千克，相当于发达国家的1/3，世界平均消费水平的2/3。显然不锈钢工业在我国将有巨大的发展潜力，同时对铬铁矿的消费需求将持续增长，然而国内铬铁矿储量和生产量有限，因此未来供需差距将不断扩大。
全国铬铁矿产量无精确统计，大致估计10 多年来，我国铬铁矿矿山产量一直在十几到二十万吨的水平上徘徊。至于消费，我国从1990～2003年共消费铬铁矿1516万吨（年均消费108万吨），而国内的年产量仅在20 万吨左右。由于供需严重失衡，近几年铬铁矿进口量增长显著，1990年我国进口铬铁矿80.68 万吨，2000年、2001年、2002年我国进口铬矿数量分别为111.79万吨、109.04万吨和114.27万吨，到2003 年进口量已达到177.91万吨，比上年同期增长55.69%，相应的进口依存度由88.3 %上升到2003 年的94.7 %。我国铬铁矿资源短缺，近期找矿不可能有大的突破。现有的几个矿山的状况是，西藏的罗布莎铬矿经过扩建，开采规模可达10万吨左右，新疆萨尔托海铬矿可能减产到年产成品矿2万吨左右，内蒙古的铬矿生产可维持目前年产2000-3000吨精矿生产水平，甘肃大道尔吉铬矿年产成品矿可达2万吨左右，青海铬矿产量不易稳定。由此可见，估计到2010年铬铁矿成品矿的产量不会超过15万吨。
另据有关部门预测，到2010 年和2020年，我国铬铁矿产量将分别为20万吨和10万吨左右，届时需求量将分别为290万吨与440万吨，供需缺口则将上升到270万吨和430万吨，进口依存度也将分别升达94 %和98 %。
世界供需状况据国际铬发展协会（ICDA）数据，2003年世界铬铁消费量为540万吨，铬铁供应量为525万吨，供应缺口为15万吨。预计2004年世界不锈钢粗钢产量为2400万吨，铬铁需求量预计为560万吨，铬铁供应量仅为545万吨，供应缺口仍为15万吨。预计2005年世界铬铁市场将继续呈现供不应求的局面，供应缺口将达到20万吨；随着新产能投产，2006年供应将改善。
南非Kermas集团Samancor铬业公司预计2010年全球高碳铬铁开始短缺，2015年每年缺少210万吨。
Hernic公司对未来几年国际铬铁新增产能进行了如下预期：2004年产能增加20万吨（ASA Metals公司5万吨，哈萨克斯坦Kazchrome公司10万吨，印度、中国及其他生产商增长5万吨）；2005年增长20万吨（ASA Metals公司2万吨，哈萨克斯坦Kazchrome公司10万吨，其他生产商[包括Hernic]8万吨）。
世界高碳铬铁供需平衡表 单位：万吨
​2003全年2004全年04/03年比较2005年消费美国47.4947.890.80%11.22欧洲194.84195.410.30%45.63日本88.7993.975.80%18.34西方其它160.38164.542.60%41.02西方总计491.5501.82.10%116.21前东方55.6979.7643.20%21.5世界总计547.19581.566.30%137.7供给西方产量401.38435.118.40%98.63前东方净进口79.0268-13.90%18.2官方库存变化-6.5-6.84.60%-1西方供给486.89509.914.70%117.83东方产量133.43144.758.50%40.76世界产量534.8579.868.40%139.39[2]